220 COSMOS. 



ternatives, 90" ; les faces adjacentes de I'oclaSdre, 70°,50 ; les faces 

 alternatives, 53° , calculd 53%2, 



La densite du bore estde 2,68, c'est-a-dire un peu superieurea 

 celle da silicium. On remarquera que la densite du silicium est 

 egale ci la densite de la silice, que la densite du bore est notable- 

 ment superieure k la densite de I'acide borique, et enfin que la 

 densite du diamant est tres-grande par rapport h la densite de I'a- 

 cide carbonique liquide. En faisant ici un rapprocbemcnt que des 

 experiences ulterieures pourront legitimer, nous ferons reiiiarquer 

 qu'avant le silicium se trouve dans la meme serie I'aluminiiun, 

 dont la densite est k peine les deux tiers de la densite de I'alu- 

 mine. 



La durcte du bore varie beaucoup d'un echantillon a I'autre, 

 tout en restant bien superieure h la durete du corindon. Sous ce 

 rapport, il faut distinguer trois cspcces de cristaux : 



1° Le bore est en lames d'un eclat metallique au moins egal k 

 I'eclat du diamant ; il parait noir et opaque, transparent seulement 

 dans les portions les moins epaisses du cristal. Ce bore est tres- 

 clivable, ce qui rend les cristaux assez fragiles ; mais sa durete est 

 tres-considerable. 11 raye nettement le diamant. Nous avons Thon- 

 near de presenter a FAcademie un diamant a faces naturelles 

 d'une durete extreme, et que la poudre de diamant lui-meme 

 n'attaque qu'avec lenteur. Ce diamant a ete use par le bore sur les 

 aretes de I'octaedre qui presentait d'abord une rainure et deux 

 bords saillants : on pourra remarquer que ces bords saillants ont 

 disparu, et que, dans plusieurs endroits, la rainure elle-meme 

 est compldtement cffacee. L'habile artiste, M. Guillot, graveursur 

 pierres, qui a bien voulu faire executer ces essais dans ses ateliers 

 et les suivre avec attention, nous a dit que le bore, tout en usant 

 le diamant, agissait avec plus de lenteur que la poudre de dia- 

 mant, et enfln, qu'au bout d'un certain temps, I'outil qui porte la 

 poudre de bore s'empdtait, ce qui serait un indice d'une durete 

 moindre que la durete du diamant. Cette variete de bore se pro- 

 duit toufes les fois qu'on laisse, pendant la preparation du bore, 

 I'acide borique et I'aluminium en contact pendant peu de temps, 

 ou bien que I'operation se fait ix basse temperature. Ces conditions 

 no nous semblentpas encore determinees d'une maniere definitive. 



L'analyse de ce bore a donne pour resultat : carbone, 2,4; 

 bore, 97,6. 



L'analyse du bore est une operalion tres-delicate qui nous a 

 offert quelques diiflcuUds. Voici le precede qui a ete adopte : Le 



